234 



heraus. Die Beobachtung vermittelst des in das umgewandelte 

 Polarisationsmikroskop eingeschalteten Gyps- oder Glimmerblätt- 

 chens lässt den positiven Charakter der Doppelbrechung erkennen. 

 Das durch Erhitzen getrübte und wieder in Oel geklärte Blätt- 

 chen zeigt, dass auch bei dem in Rede stehenden Versuche die 

 Ablösung des Wassergehaltes aus dem Brucitmolekül keinen Zu- 

 sammensturz des Kry stallgebäudes herbeigeführt hat. Man be- 

 merkt in den nunmehr vorliegenden Magnesiablättehen gleichfalls 

 noch das schwarze Interferenzkreuz der optisch einaxigen Sub- 

 stanzen. Doch unterscheidet sich letzteres von dem des ehemals 

 vorhandenen Brucites durch die bedeutendere Breite der Kreuzes- 

 arme. Die Doppelbrechung ist mithin erheblich niedriger ge- 

 worden. Ausserdem ist auch ihr Charakter umgeschlagen. Das 

 Gypsblättchen lässt nämlich den positiven (rechten, oberen) Qua- 

 dranten zwischen den Armen des Interferenzkreuzes gelb, den 

 negativen blau erscheinen . ein Zeichen für negative Doppel- 

 brechung. 



Es liegt mithin ein einaxiger Körper in der vollkommenen, 

 künstlichen Pseudomorphose von Magnesiumoxyd nach Brucit 

 vor. Die Theilchen liegen nach wie vor parallel, da das Inter- 

 ferenzkreuz beim Verschieben der Platte unbeweglich bleibt. Die 

 Lage der optischen Axe des einaxigen Magnesiumoxydes fällt mit 

 der des Brucites zusammen. 



Man kann nun zwar mit Hülfe der optischen Methode nicht 

 zwischen hexagonalen und den . wie diese optisch einaxigen, 

 tetragonalen Körpern unterscheiden und so für das vorliegende, 

 einaxige Magnesiumoxyd das System feststellen, indess dürfte es 

 kein unberechtigtes Wagniss sein, im Hinblick auf die alleinig 

 im hexagonalen und nicht im tetragonalen Systeme krystallisi- 

 renden. dem Magnesiumoxyd entsprechenden, verwandten Körper 

 wie Zinkoxyd (Zinkit). Berylliumoxyd. Eis und Zinksulfid (Würtzit), 

 Cadmiumsulfid (Greenockit) , Nickelsulfid (Millerit) u. s. w. auch 

 für das hergestellte einaxige Magnesiumoxyd das hexagonale Kry- 

 stallsystem anzunehmen. — 



Dem Verfasser scheint ein besonderer Umstand bezüglich 

 der theoretischen Form des hexagonalen Magnesiumoxydes und 

 der durch Messungen sicher gestellten des Brucites wesentlich zu 

 sein zur Erklärung der leichten Umstellung des Brucites in ein- 

 axiges Magnesiumoxyd unter Beibehaltung der äusseren Krystall- 

 form. Es erscheint eine solche Pseudomorphosenbildung vollkom- 

 menster Art von vorn herein dann erklärlich, wenn das entste- 

 hende Erhitzungsproduct und das Ausgangsmaterial geometrische 

 Aehnlichkeiten besitzen, d. h. auf ähnliche Krystallformen zurück- 



